Как сваривать вольфрамовым электродом в среде инертного газа
При сварке вольфрамовым электродом в среде инертного газа (сварка ВИА), как следует из названия, для разогрева металла используется электрод из вольфрама, а инертный газ аргон служит для защиты сварочной ванны от газов атмосферы. Сварка ВИА используется для получения высококачественных чистых сварных соединений многих материалов, в том числе сталей, нержавеющих сталей, хромалоя, алюминия, никелевых сплавов, магния, меди, латуней, бронз, золота. В этой статье вы найдете описание процедуры сварки ВИА, что поможет вам приступить к созданию собственных шедевров уже сегодня!
1. **Позаботьтесь о безопасности.** Прежде чем приступать к сварке, запаситесь защитными очками, плотной огнеупорной одеждой и маской сварщика с защитой для глаз.
2. **Соберите горелку ВИА.** Любая такая горелка состоит из керамического сопла для подачи аргона, медного рукава для удерживания электрода, и какой-либо системы для их охлаждения. С помощью переходника из набора запчастей подсоедините горелку к передней панели сварочного аппарата.
3. **Подсоедините к аппарату ножную педаль.** Эта педаль предназначена для контроля температуры, при которой производится сварка.
4. **Подберите полярность.** В зависимости от типа свариваемого металла вам понадобятся различные режимы. При сварке алюминия и его сплавов аппарат используется в режиме переменного тока (AC). Если вы свариваете сталь или другие металлы, переключите аппарат в режим постоянного тока с отрицательным электродом (DCEN).
Если у вашего аппарата высокая рабочая частота, это также потребует отладки. При сварке алюминия аппарат работает в высокочастотном режиме в течение всего процесса. Для сталей высокая частота используется лишь в начале сварочного процесса.
5. **Отшлифуйте вольфрамовый электрод.** Размеры электрода определяются толщиной свариваемого металла и используемым током. Шлифуйте электрод в радиальном направлении, т.е. поперек, а не вдоль проволоки.

Для шлифовки используйте плоский мелкозернистый камень. Шлифуйте до тех пор, пока кончик электрода не будет заметно смещаться при его вращении - это необходимо в целях безопасности.
Наконечник электрода отшлифуйте так, чтобы он имел шарообразный вид при использовании переменного тока, или был заточен в виде иглы при работе с постоянным током.
Если вам надо сделать стыковой или открытый угловой шов, заточите электрод до толщины 5-6 миллиметров.
6. **Подключите газ.** Вам понадобится либо чистый аргон, либо смесь аргона с другим газом, например гелием. Снимите пластиковую защитную крышку.

Быстро переместите клапан в открытое и вновь в закрытое положение, чтобы удалить возможный мусор в резьбе клапана.
Подсоедините регулятор, затем туго закрутите гайку, одновременно поворачивая регулятор, пока он не окажется плотно подсоединенным к клапану.
Закрутите регулятор плотнее с помощью гаечного ключа, контролируя, чтобы стрелка давления была повернута в крайнюю позицию против часовой стрелки.
Подсоедините газовую трубку и расходомер, затем откройте цилиндрический клапан. Открывайте его плавно и медленно. Как правило, достаточно открутить его на четверть полного поворота.
Наконец, проверьте, нет ли течи - прислушайтесь, нет ли свистящих звуков, или используйте аэрозольный спрей для выявления течей.
Установите поток газа с помощью цилиндрического регулятора. Хотя эта скорость может меняться в зависимости от режима сварки, обычно ее значения лежат между 4 и 12 литрами в минуту.
7. **Отрегулируйте силу тока.** Ее величина помогает вам контролировать процесс сварки.

Чем толще свариваемый металл, тем большая сила тока необходима.
Чем лучше вы управляетесь с ножной педалью, тем большую силу тока вы можете выставить.
Вот некоторые широко используемые значения силы тока (в зависимости от толщины электрода): 1,6 мм, 30-120 А; 2,4 мм, 80-240 А; 3,2 мм, 200-380 А.
8. **Очистите свариваемый материал.** Перед сваркой его поверхность должна быть свободна от грязи.

Для подготовки к сварке углеродистой стали воспользуйтесь шлифовальной или пескоструйной машинкой, доведя поверхность материала до блеска.
Для алюминия лучше всего использовать проволочную щетку из нержавеющей стали.
В случае нержавеющей стали просто протрите свариваемые поверхности ветошью, смоченной в каком-либо растворителе. Перед сваркой убедитесь, что вы спрятали эту тряпку и растворитель в безопасное место.
9. **Вставьте вольфрамовый электрод во втулку.** Ослабьте держатель электрода на втулке, вставьте вольфрамовый электрод во втулку и закрутите держатель. Как правило, электрод должен выступать из защитного корпуса втулки примерно на 6 мм (четверть дюйма).
10. **Прижмите свариваемые части одну к другой.** Используйте металлический уголок или полоску с зажимами для фиксации свариваемых частей.
11. **Прихватите свариваемые части вместе.** Прихваточный сварной шов - это прерывистый мелкий шов, предназначенный для фиксации частей на время процесса сварки. Поместите прихваточные швы на расстоянии в 10-20 сантиметров (несколько дюймов) друг от друга.
12. **Правильно держите сварочное сопло.** Поддерживайте его под углом около 75 градусов, с расстоянием до свариваемого металла не более 6 мм (четверть дюйма).
Не касайтесь электродом свариваемого металла, чтобы избежать его загрязнения.
13. **Контролируйте температуру при помощи педали.** Сварочная ванна должна быть не шире 6 мм (четверти дюйма). Важно поддерживать объем ванны постоянным для избежания загрязнения сварного шва.
14. **Возьмите присадочную проволоку свободной рукой.** Держите его почти горизонтально под углом 15 градусов к свариваемой поверхности, приблизив к пламени горелки.
15. **Разогрейте горелкой свариваемый металл.** Электрический дуговой разряд расплавит металл, и в месте сварочной ванны две части металла соединятся.

Как только расплавились края обоих свариваемых фрагментов, слегка окуните присадочную проволоку в расплав, избегая ее излишнего растворения в нем.
Присадочная проволока придаст вашему сварному шву дополнительную прочность.
16. **С помощью дуги контролируйте направление распространения сварной ванны.** В отличие от сварки расходуемым электродом, при которой направление задается горелкой, при сварке ВИА ванна распространяется в направлении, противоположном наклону горелки.

При сварке оперируйте своими руками так, как будто вы левша, пишущий ручкой. В то время как правша двигал бы ручкой как при сварке расходуемым электродом, наклонив его справа налево, левша наклонял бы ручку в другую сторону, продвигаясь ею вправо.
Продолжайте формировать ванну до тех пор, пока не сварите весь материал - и ваш сварной шов готов!
17. **Освойте угловой сварной шов.** Этот тип шва удобен для начала освоения сварки ВИА. Угловой шов соединяет два фрагмента металла под прямым углом. Сформируйте ванну так, чтобы она покрывала под углов 45 градусов два листа, состыкованных под прямым углом. С боковой стороны такой шов похож на треугольник.
18. **Шов внахлестку.** Сформируйте сварную ванну между краем металла, наложенным сверху на другой фрагмент. Когда оба края расплавятся, подайте в ванну присадочную проволоку.
19. **Тавровое соединение двух фрагментов металла под прямым углом.** Направьте пламя так, чтобы оно разогревало плоскую поверхность металла. Поддерживайте короткую дугу, выдвигая электрод из керамического сопла. Присадочную проволоку поместите в место соединения двух свариваемых фрагментов.
20. **Расплавьте угловое соединение.** Расплавьте оба металлических фрагмента в месте их стыковки. Поддерживайте ванну в центре соединения двух кусков металла. Вам понадобится довольно большое количество присадочной проволоки, поскольку свариваемые фрагменты не накладываются друг на друга.
21. **Стыковое сварное соединение.** Сформируйте сварную ванну в месте стыка двух фрагментов металла. По сравнению с другими типами сварных швов это потребует дополнительных усилий, поскольку свариваемые фрагменты не накладываются друг на друга. В конце уменьшите силу тока, чтобы заполнить сформировавшийся кратер.